SÉANCE DU 20 FÉVRIER I922. 549 



est reliée à une, pince métallique refroidie par circulation d'eau, laquelle 

 serre la pièce à essayer. La pièce maintenue à une extrémité, dans la pince, 

 est amenée à l'extrémité opposée, en contact avec le bain de mercure. Au 

 bout de 4 à 5 secondes, l'aiguille du miliivoltmèlrc se stabilise. Le mercure 

 a pour seule fonction de fermer le circuit en assurant une liaison électrique 

 et thermique parfaite entre le fil de métal type et la pièce à essayer. 



Un très grand nombre d'essais a été effectué dans le but de déterminer la 

 force thermo-électromotrice produite, dans ces conditions, par divers aciers 

 ordinaires et spéciaux, pour les températures comprises entre 20" et 820". 

 Pour les températures les plus élevées, le mercure est remplacé par du plomb. 

 Cette étude a été effectuée avec le montage représenté {fig. 2). 



Aciers au carbone. 



Force thermo-électromotrice 



\.. C. .Mn. Si. à 120''. à 200°. à 300». 



1 o.o3 0,18 0,06 0,10 0,25 o,3o 



2 0,29 0,47 0,19 0,60 0,90 1,20 



3 0,55 0,26 0,28 o,65 '0,95 1,25 



k 1,10 0,43 0,43 0,90 i,3o 1,80 



Aciers au silicium. 



Force thermo-électroniotrice 



.\... C. Mn. Si. à 120°. à 200°. à 300°. 



1 0,21 o 0,93 1,20 1,65 2,4o 



2 0,18 0,27 1.60 1,55 2,40 3,20 



3 0,42 0,56 1,92 1,70 2,55 3,35 



Aciers au nickel. 



Force thermo-électromotrice 



Xo,. c. Mn. Si. Ni. ;. 120». à 200°. à 300°. 



1 0,08' 0,34 o.i3 2,i5 0,8 1,25 1,70 



2 0,12 (>,oi o,o5 5,23 1,8 2,80 3,8o 



3 0,12 o.(2 o,o5 7.1 3 2,1 3,4o 4,80 



La figure 3 montre Tàspect des courbes obtenues avec les aciers au nickel. 



Aciers au chrome tungstène. 



Force thermo-électromotrice 



\o.. c. Cr. W. Va. h 120°. h 200°. à 300". 



1 0,76 4^28 8.39 i.3o o,o5 0,1 5 0.10 



2 o,.5o 4,i5 i3,43 0,17 0,20 — o,i5 — u.65 



La trempe a peu d'influence sur l'allure de la courbe tracée avec un acier 

 quelconque. Exemple : 



Recuit. Trempé. 



Force électrom otrice Force é lectro motric e 



à l^O-r à 300°. à 120°. à 300°. 



Acier au carbone o,5o OjQS o,55 i,i5 



Acier au chrome tungstène. o,25 — o,25 o,25 — o,35 



